158 OERSTEDTITE. AUERBACHITE. 



Analyses du malacon : a, d'Hitterôe, par Scheerer ; 6, c, de Chan- 

 teloube, par Damour; d, des monts Ilmen, par Hermann. 





a 



b 



c 



d 



Silice 



31,31 



31,23 



30,87 



31,87 



Zircone 



63,40 



61,70 



61,17 



59,82 



Oxyde ferrique 



0,41 



2,91 



3,67 



Fe3,1l 



Eau 



3,03 



3,29 



3,09 



4,00 



Oxyde de manganèse 



)> 



traces 



0,14 



Mn 1,20 



Yttria 



0,34 



» 



» 



» 



Chaux 



0,39 



traces 



0,08 



» 



Magnésie 



0,11 



» 



)) 



» 



98,99 99,13 99,02 100,00 



Se trouve en cristaux engagés avec xénotime dans un granité a 

 gros grains d'Hitterôe, Norwège; a Plauenscher Grund près Dresde; 

 aux monts Ilmen; en plaquettes de 3 à 4 millimètres d'épaisseur 

 remplissant des fentes dans des cristaux de baïérine découverts par 

 M. Alluaud au milieu des pegmatites, à la carrière de la Vilate près 

 Chanteloube, Haute-Vienne. 



Le malacon paraît être un zircon plus profondément altéré que le 

 péridot ne l'est dans la Villarsite, et il est remarquable de voir que 

 cette altération produit dans toutes les localités un état d'hydratation 

 à peu près constant. 



L'OErstedtite de Forcliammer se présente en petits cristaux 

 offrant la combinaison des formes mWa^ du zircon, avec des in- 

 cidences presque identiques a celles de ce minéral et un aspect tout 

 particulier a cause du développement très-inégal des diverses faces 

 h l ,a % et 6 1 . Translucide ou opaque. Eclat adamantin ou vitreux. 

 Brun rougeâtre ou jaunâtre. Dur. = 5,5. Dens. = 3,629. Dans le 

 matras , dégage .de l'eau. Infusible au chalumeau. Difficilement 

 soluble dans le borax en verre incolore. Avec le sel de phosphore, 

 donne la réaction du titane. Une analyse de Forcliammer a fourni : 



Si 19,71 Zr et fi 68,96 Ca 2,61 Mg 2,05 Fe 1,13 H 5,54 = 100; 

 Ce minéral, qui ressemble beaucoup au zircon, se trouve avec sphène, 

 en cristaux engagés dans unerochepyroxénique,à Arendal,Norwège. 



Auerbaehite. M. Hermann a décrit sous ce nom un minéral 

 en petits octaèdres carrés dont les angles sont : 86'30' a 87° sur une 

 arête de la base et 121° sur une arête culminante. Eclat gras ou 

 cireux. Gris brunâtre. Dur. = 6,5. Dens. = 4,05. Au chalumeau, 

 seule, reste infusible; fond avec de l'hydrate de potasse. Par une 

 forte calcination, perd 0,95 p. 100 de son poids. L'analyse a donné 



a Hermann : Si 42,91 Zr 55,18 Fe 0,93 Eau 0,95 = 99,97. L'Auer- 

 bachite qui diffère du zircon par sa composition, sa dureté moindre 

 et sa facilité à fondre avec de l'hydrate de potasse, n'est peut-être 



